02014D0312 — HU — 26.10.2021 — 005.001

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014. május 28.) a beltéri és kültéri festékek és lakkok uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2014) 3429. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg) (2014/312/EU) (HL L 164, 2014.6.3., 45. o)

Módosította:









▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2014. május 28.)

a beltéri és kültéri festékek és lakkok uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról

(az értesítés a C(2014) 3429. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/312/EU)







1. cikk

(1) A „beltéri és kültéri festékek és lakkok” termékcsoport magában foglalja a fogyasztók és a szakemberek által használt azon beltéri és kültéri dekorfestékeket és -lakkokat, fapácokat, valamint kapcsolódó termékeket, amelyek a 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) hatálya alá esnek.

(2) A „beltéri és kültéri festékek és lakkok” termékcsoport magában foglalja a következőket: padlóbevonatok és padlófestékek; a fogyasztók (nem szakemberek) vagy szakemberek kérésére a forgalmazók által színezett festéktermékek, színezőrendszerek, a gyártó által a fogyasztói igényeknek megfelelően esetlegesen előkezelt, színezett vagy előkészített folyékony vagy paszta állagú dekorfestékek, beleértve a fafestékeket, fa- és burkolatpácokat, fal- és fémfestékeket, valamint az ilyen termékcsoportok alapozóit és festékalapjait a 2004/42/EK irányelv I. mellékletének meghatározása szerint.

(3) A termékcsoport nem foglalja magában a következőket: a) korhadásgátló bevonatok; b) faanyag-impregnálásra szolgáló fakonzerváló termékek; c) sajátos ipari és professzionális felhasználásra szánt bevonatok, beleértve az intenzív igénybevételnek kitett bevonatokat; d) por állagú bevonóanyagok; e) UV-sugárzásra keményedő festési rendszerek; f) elsősorban járművek festésére szánt festékek; g) olyan termékek (pl. olajok és viaszok), amelyek elsődleges funkciója nem az, hogy filmet képezzenek a festendő felületen; h) az EN ISO 4618 szabványban meghatározott gittek; i) útburkolatfestékek.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

1. „festék”: folyékony vagy paszta állagú, illetve porított színezett bevonóanyag, amely a felületre felhordva olyan átlátszatlan filmet képez, amelynek védő, díszítő vagy különleges műszaki tulajdonságai vannak, felhordás után megszárad, és szilárd, tapadó védőbevonatot képez;

2. „lakk”: átlátszó bevonóanyag, amely a felületre felhordva olyan szilárd, átlátszó filmet képez, amelynek védő, díszítő vagy különleges műszaki tulajdonságai vannak, felhordás után megszárad, és szilárd, tapadó védőbevonatot képez;

3. „dekorfestékek és -lakkok”: olyan festékek és lakkok, amelyeket az épületeknek, azok belső kialakításának és szerelvényeinek helyszíni díszítésére és védelmére használnak;

4. „lazúr”: olyan bevonat, amelyet a fa díszítése és az időjárással szembeni védelme érdekében átlátszó vagy félig átlátszó film formájában hordanak fel, hogy ezzel megkönnyítsék az állagmegóvást;

5. „színezőrendszer”: színes festékek előállítási módszere alapfesték és színezőanyag összekeverésével;

6. „falfesték”: olyan bevonat, amely díszítő és védő filmet képez betonon, festhető téglán, paneleken, vakolaton, kálciumszilikát lapon és szálerősítésű cementfelületen;

7. „kötő alapozók”: laza, porló felületek stabilizálásra vagy hidrofób tulajdonságok kialakítására szolgáló bevonatok;

8. „UV-sugárzásra keményedő festési rendszer”: bevonóanyagok mesterséges UV-sugárzásnak való kitettség miatti megkeményedése;

9. „porfesték-bevonat”: porfestéknek a felületre való felhordásával és ráolvasztásával létrehozott, összefüggő filmet képező védő és díszítő bevonat;

▼M2

10. „tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerek”: az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti olyan hatóanyagok, amelyek az említett rendelet V. melléklete szerinti 6. terméktípusban használhatók. Ezek elsősorban a feldolgozott termékek tárolás során történő tartósítására használt szerek, amelyek a mikrobiológiai károsodás meggátlásával biztosítják a termékek megfelelő eltarthatósági idejét, továbbá a gépből kijuttatandó színezőanyagok védelmét szolgálják;

11. „szárazfilmekhez használt tartósítószerek”: az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti olyan hatóanyagok, amelyek az említett rendelet V. melléklete szerinti 7. terméktípusban használhatók, különösen vékony rétegek és bevonatok tartósítására használt szerek, amelyek a mikrobiológiai károsodás vagy az algásodás meggátlásával óvják az anyagok és tárgyak felületének eredeti tulajdonságait;

▼B

12. „bőrösödést gátló szerek”: a bevonóanyaghoz kevert adalékanyag, amely a gyártás vagy tárolás során megakadályozza a bevonóanyag bőrösödését;

▼M1

13. „illékony szerves vegyületek” (VOC): minden olyan szerves vegyület, amelynek kezdő forráspontja 101,3 kPa normál légköri nyomáson mérve – a 2004/42/EK irányelv meghatározásának megfelelően – legfeljebb 250 °C, és amely egy kapilláris oszlopban az n-tetradekánig (C14H30) (beleértve azt is) eluálódik;

14. „félig illékony szerves vegyületek” (SVOC): minden olyan szerves vegyület, amelynek kezdő forráspontja 101,3 kPa normál légköri nyomáson mérve 250 °C-nál nagyobb, de 370 °C-nál kisebb, és amely egy kapilláris oszlopban az n-tetradekán (C14H30) és az n-dokozán (C22H46) által meghatározott retenciós tartományban (utóbbit beleértve, előbbit nem beleértve) eluálódik;

▼B

15. „fehér és világos színű festék”: > 70 % tristimulus értékkel (Y) rendelkező festék;

16. „magasfényű festék”: 60°-os beesési szög mellett ≥ 60 fényvisszaverési értékkel rendelkező festék;

17. „félfényes (vagy félmatt) festék”: 60°-os vagy 85°-os beesési szög mellett < 60 és ≥ 10 fényvisszaverési értékkel rendelkező festék;

18. „matt festék”: 85°-os beesési szög mellett < 10 fényvisszaverési értékkel rendelkező festék;

19. „teljesen matt festék”: 85°-os beesési szög mellett < 5 fényvisszaverési értékkel rendelkező festék;

20. „átlátszó” és „félig átlátszó”: 120μ nedves rétegvastagság mellett < 98 %-os kontrasztaránnyal rendelkező film;

21. „átlátszatlan”: 120μ nedves rétegvastagság mellett > 98 %-os kontrasztaránnyal rendelkező film.

3. cikk

A 66/2010/EK rendelet szerinti uniós ökocímkének az e határozat 1. cikkében meghatározott „festékek és lakkok” termékcsoportba tartozó termékek részére történő odaítélésére vonatkozó kritériumokat, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeket e határozat melléklete tartalmazza.

▼M3

4. cikk

A „beltéri és kültéri festékek és lakkok” termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2022. december 31-ig érvényesek.

▼B

5. cikk

Adminisztratív célra a „beltéri és kültéri festékek és lakkok” termékcsoporthoz rendelt kódszám: 44.

6. cikk

A 2009/543/EK és a 2009/544/EK határozat hatályát veszti.

7. cikk

(1) Ezt a határozatot az elfogadásának napjától számított két hónap elteltével kell alkalmazni. Ugyanakkor a „festékek és lakkok” termékcsoportba tartozó termékekre vonatkozóan az e határozat elfogadásától számított két hónapon belül benyújtott uniós ökocímke-kérelmek vagy a 2009/543/EK, illetve a 2009/544/EK határozatban, vagy pedig az e határozatban megállapított kritériumokon alapulhatnak. A kérelmeket az azok alapjául szolgáló kritériumok szerint kell elbírálni.

▼M1

(2) A 2009/543/EK vagy a 2009/544/EK határozatban megállapított kritériumok alapján odaítélt ökocímkék e határozat elfogadásának napjától számítva 21 hónapig használhatóak.

▼B

8. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.









MELLÉKLET

AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE ODAÍTÉLÉSÉNEK KRITÉRIUMAI, VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ ÉRTÉKELÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI KÖVETELMÉNYEK

Az uniós ökocímke festékek és lakkok részére történő odaítélésére vonatkozó kritériumok a következők:

1. Fehérpigment-tartalom és nedves dörzsállóság

2. Titán-dioxid

3. Felhasználási hatékonyság a) Kiadósság b) Vízállóság c) Tapadás d) Kopás e) Időjárás-állóság f) Vízgőzáteresztő képesség g) Vízáteresztő képesség h) Gombaállóság i) Repedéstömítő képesség j) Lúgállóság k) Korrózióállóság

4. Illékony és félig illékony szerves vegyületek (VOC, SVOC)

5. Veszélyes anyagok és keverékek korlátozása a) A veszélyességi osztályozásra és az R-mondatokra vonatkozó általános korlátozások b) A különös aggodalomra okot adó anyagokra vonatkozó korlátozások c) Bizonyos veszélyes anyagokra vonatkozó korlátozások

6. A fogyasztók tájékoztatása

7. Az uniós ökocímkén feltüntetett információk

Az ökocímke odaítélésének kritériumai a festékek és lakkok piacán található legjobb környezeti teljesítményű termékek jellemzőit tükrözik. A festékek kiváló minősége és magas teljesítményszabványa biztosítják a termékek hosszú élettartamát, amely hozzájárul ahhoz, hogy a festékek teljes életciklus alatti környezeti hatása jelentősen csökkenjen. Ezenkívül a kritériumok célja az is, hogy a festékek összetételében minimálisra csökkenjen az illékony és félig illékony szerves vegyületek mennyisége.

Míg a vegyipari termékek használata és a szennyező anyagok kibocsátása a gyártási folyamat részét képezi, az uniós ökocímke garantálja a fogyasztó számára, hogy az ezzel ellátott termékek gyártása során a technikailag megvalósítható legkisebb mértékre korlátozták ezen anyagok felhasználását, a termékek használatra való alkalmasságának csökkenése nélkül. Továbbá a festék vagy lakk végső formájának besorolása nem lehet sem akut méreg, sem a környezetre veszélyes anyag a termékek címkézésére vonatkozó európai jogszabályok alapján.

A kritériumok kizárják, ahol ez lehetséges, vagy minimálisra korlátozzák a festékek és lakkok összetételében felhasználható számos, az emberi egészségre és a környezetre veszélyesként definiált anyag koncentrációját (amely bizonyos funkciók és tulajdonságok kialakításához szükséges). Az ökocímkén ilyen anyag feltüntetésére csak abban az esetben engedélyezhető eltérés, ha az adott anyag szükséges a fogyasztók által elvárt teljesítmény eléréséhez vagy a termékre vonatkozó kötelező előírások teljesítéséhez (például festéktartósító szerek), és nem áll rendelkezésre alkalmazható és tesztelt alternatíva.

A korlátozásokat az elővigyázatosság elve, valamint a tudományos és műszaki bizonyítékok alapján bírálják el, különösen, ha a piacon rendelkezésre állnak biztonságosabb termékek.

A késztermékben a korlátozottan használható veszélyes anyagok jelenlétének vizsgálata kérhető a fogyasztók magas szintű biztonsága érdekében.

A dolgozók expozíciójának elkerülése érdekében szükség esetén szigorú feltételekhez is köthető a festékek és lakkok gyártási folyamata során történő anyagkezelés. A kritériumoknak való megfelelés ellenőrzését úgy dolgozták ki, hogy az a fogyasztók számára magas fokú biztonságot nyújtson, és a gyakorlatban lehetővé tegye a kérelmezők számára, hogy a beszállítói láncból információhoz jussanak, továbbá megakadályozza a kérelmezők általi visszaéléseket.

Értékelés és ellenőrzés

a) Követelmények A konkrét értékelési és ellenőrzési követelmények kritériumonként vannak megadva. Amennyiben a kérelmezőnek a kritériumoknak való megfeleléssel kapcsolatban nyilatkozatokat, dokumentációt, elemzéseket, vizsgálati jegyzőkönyveket vagy egyéb bizonyítékokat kell benyújtania, akkor azok származhatnak a kérelmezőtől és/vagy beszállítójától (beszállítóitól) és/vagy adott esetben ez utóbbi(ak) beszállítójától (beszállítóitól). Változás esetén, például a beszállító vagy a festék összetételének megváltozása, illetve a termékskála olyan bővítése esetén, amely befolyásolja a festék vagy lakk egy vagy több (releváns) kritériumnak való megfelelését, a licenc tulajdonosának bármilyen változtatást megelőzően információt kell benyújtania az illetékes testület részére, amelyben bizonyítja, hogy a termékek továbbra is megfelelnek a vonatkozó kritériumoknak. Adott esetben az egyes kritériumokban megadott vizsgálati módszerektől eltérő módszerek is alkalmazhatók, amennyiben ezek leírása megtalálható az ökocímke kritériumainak alkalmazásáról szóló felhasználói kézikönyvben, és a módszerek egyenértékűségét a kérelmet elbíráló illetékes testület elfogadja. Az illetékes testületek előnyben részesítik az ISO 17025 szabvány szerint akkreditált vizsgálatokat és az EN 45011 szabvány vagy ezzel egyenértékű nemzetközi szabvány szerint akkreditált testület által végzett ellenőrzéseket. Szükség esetén az illetékes testületek további igazoló dokumentumokat kérhetnek, illetve független ellenőrzéseket végezhetnek.

b) Méréshatárok Eltérő rendelkezés hiányában az ökocímkére vonatkozó kritériumoknak történő megfelelés kötelező az olyan, szándékosan hozzáadott anyagok és keverékek, valamint melléktermékek és nyersanyagokból származó szennyeződések esetében, amelyek koncentrációja legalább a végtermék 0,010 tömegszázaléka.

c) Az illetékes testülethez be kell nyújtani a termék pontos összetételét, amely tartalmazza az összes olyan összetevő funkcióját és fizikai formáját, amelyre a kritériumok vonatkoznak, továbbá bármely további funkcionális összetevő funkcióját és fizikai formáját, valamint ezek bemeneti koncentrációját. Minden összetevőre vonatkozóan meg kell adni a kémiai nevet, a CAS-számot, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerinti CLP-besorolást. Minden összetevőt, amelyre a kritériumok vonatkoznak, továbbá bármely további funkcionális összetevőt és ismert szennyeződést, amelyeket a termék 0,010 %-nál nagyobb koncentrációban tartalmaz jelenteni kell, kivéve, ha ennél kisebb koncentráció esetén teljesülnek az eltérési feltételek. Amennyiben a kritériumok összetevőkre vonatkoznak, ez az anyagokra és a készítményekre, illetve keverékekre egyaránt vonatkozik. Az „anyagok” és „keverékek” meghatározását az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) (REACH rendelet) 3. cikkének (2) bekezdése tartalmazza. Minden összetevőre vonatkozóan be kell nyújtani az illetékes testülethez a biztonsági adatlapot és/vagy a CAS-számot, valamint a CLP-besorolást a REACH rendelet alapján.

d) Az illékony és félig illékony szerves vegyületek (VOC, SVOC) határértékeire vonatkozó 4. kritérium kivételével minden kritérium a csomagolt állapotú festékekre vagy lakkokra alkalmazandó. A 2004/42/EK irányelvvel összhangban a VOC-határértékek a használatra kész termékre vonatkoznak, ezért a maximális VOC-tartalmat minden ajánlott adalék – például színezék és/vagy hígító – figyelembevételével kell megmérni és kiszámítani. E méréshez vagy számításhoz szükség van a nyersanyag-beszállítók által a szárazanyag-tartalom, a VOC-tartalom és a termék sűrűsége tekintetében szolgáltatott adatokra. A fentiek a SVOC-tartalom mérésére és kiszámítására is alkalmazandók. Az illetékes testületek kérhetik a SVOC-tartalom vizsgálatát a számítások jóváhagyása érdekében.

1. kritérium: Fehérpigment-tartalom és nedves dörzsállóság

1. a) A fehérpigment-tartalomra vonatkozó minimális követelmények

Azoknak a beltéri fal- és mennyezeti festékeknek, amelyeket 1. és 2. nedves dörzsállósági osztályba tartozóként forgalmaznak, 1 m2-nyi száraz bevonatra vonatkozóan legfeljebb az 1. táblázatban megadott értékű lehet a fehérpigment-tartalma (fehér szervetlen pigment, amelynek törésmutatója nagyobb, mint 1,8) 98 %-os fedőképesség mellett. Színezőrendszerek esetében ez a kritérium csak az alapfestékekre vonatkozik.







1. táblázat A beltéri festékek nedves dörzsállósága és TiO2-tartalma közötti összefüggés Nedves dörzsállóság Beltéri határérték (g/m2) 1. osztály 40 2. osztály 36

Minden egyéb festékre, például mészfestékekre, szilikátfestékekre, alapozókra, rozsdagátló és homlokzati festékekre vonatkozóan a fehérpigment-tartalom (fehér szervetlen pigment, amelynek törésmutatója nagyobb, mint 1,8) nem haladhatja meg beltéri termékek esetében a 36 g/m2-t, kültéri termékek esetében pedig a 38 g/m2-t. Beltéri és kültéri használatra is alkalmas festékek esetében a szigorúbb határértéket kell alkalmazni.

Amennyiben a fenti termékek a b) részben meghatározott mentesség hatálya alá tartoznak, a fehérpigment-tartalom (fehér szervetlen pigment, amelynek törésmutatója nagyobb, mint 1,8) 1 m2-nyi száraz bevonatra vonatkozóan legfeljebb 25 g lehet 98 %-os fedőképesség mellett.

1. b) A nedves dörzsállóságra vonatkozó minimumkövetelmények (csak beltéri festékek esetében)

Minden beltéri fal- és mennyezeti festéknek (bevonatnak) el kell érnie az 1. vagy 2. nedves dörzsállósági osztályt az EN 13300 és EN ISO 11998 szabványok szerint. Ez a követelmény csak a színezőalapokra (alapfestékekre) vonatkozik.

Mentesülnek ezen követelmény alól azok a beltéri fal- és mennyezeti festékek, amelyek fehérpigment-tartalma (fehér szervetlen pigment, amelynek törésmutatója nagyobb, mint 1,8) 1 m2-nyi száraz bevonatra vonatkozóan legfeljebb 25 g 98 %-os fedőképesség mellett.

Csak az 1. és 2. nedves dörzsállósági osztályba tartozó ökocímkés festékek címkéjén és egyéb marketingdokumentációjában szerepelhet a termékek nedves dörzsállósági értéke.

Értékelés és ellenőrzés

: Az 1. a) és 1. b) pontok szerinti követelményeket is teljesíteni kell. A kérelmezőnek dokumentációt kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a fehérpigment-tartalom megfelel ennek a kritériumnak.

A kérelmezőnek az EN ISO 11998 módszer alkalmazásával (tisztíthatósági és dörzsállósági vizsgálat) vizsgálati jelentést kell benyújtania az EN 13300 szabvány szerint. Mennyezeti és beltéri falfestékek esetében a csomagolás címkézésén – ideértve a kísérőszöveget is – fel kell tüntetni a nedves dörzsállóság igazolását.

2. kritérium: Titán-dioxid színezőanyag

Ha a termék 3,0 tömegszázaléknál több titán-dioxidot tartalmaz, a gyártás során felhasznált semmilyen titán-dioxid színezőanyagból eredő kibocsátás és hulladékképződés nem haladhatja meg az alábbi értékeket ( 4 ):

Szulfáteljárás esetén:

— SOx-kibocsátás (SO 2 -ban kifejezve): 7,0 kg a TiO 2 színezőanyag 1 tonnájára vonatkozóan,

— szulfáthulladék: 500 kg a TiO 2 színezőanyag 1 tonnájára vonatkozóan.

Klóreljárás esetén:

— természetes rutil használata esetén 103 kg klórhulladék a TiO 2 színezőanyag 1 tonnájára vonatkozóan,

— szintetikus rutil használata esetén 179 kg klórhulladék a TiO 2 színezőanyag 1 tonnájára vonatkozóan,

— salakérc használata esetén 329 kg klórhulladék a TiO 2 színezőanyag 1 tonnájára vonatkozóan.

Ha többféle ércet is használnak, az egyes érctípusok mennyiségének megfelelő arányban kell alkalmazni a határértékeket.

Megjegyzés:

A SOx-kibocsátást csak a szulfáteljárás esetén kell figyelembe venni.

A hulladék meghatározására a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi hulladék-keretirányelv ( 5 ) 3. cikkét kell alkalmazni. Amennyiben a TiO2-gyártó teljesíti az általa termelt szilárd hulladékok tekintetében a hulladék-keretirányelv 5. cikkében foglaltakat (melléktermékek előállítása), a hulladékok mentességet élveznek.

Értékelés és ellenőrzés

: A kérelmezőnek alátámasztó dokumentációt kell benyújtania, amely igazolja, hogy a festék mint termék gyártásához felhasznált nyersanyagot előállító titán-dioxid-gyártó megfelel ezen kritériumnak, és amelyben vagy arról nyilatkozik, hogy nem használ titán-dioxidot, vagy pedig – adatokkal alátámasztva – arról, hogy betartja az eljárásra vonatkozó emissziós és hulladék-kibocsátási határértékeket.

3. kritérium: Felhasználási hatékonyság

A festékek és lakkok felhasználási hatékonyságának bizonyításához a 2. táblázat szerinti festéktípusokra és/vagy lakktípusokra vonatkozó következő vizsgálatokat kell elvégezni:







2. táblázat Különböző típusú festékek és lakkok teljesítményére vonatkozó követelmények Kritérium Festékek és lakkok (a 2004/42/EK irányelvben meghatározott alkategóriák szerint) Beltéri festékek (a, b) Kültéri festékek (c) Díszítő- és javítófestékek (d) Sűrű dekorbevonatok beltérre és kültérre (l) Lakkok és fapácok (e, f) Egykomponensű speciális és padlóbevonatok (i) Alapozók (g) Alapozók és alapfestékek (h) ►M1

3. a) Kiadósság (fehér és világos színű festékeknél, ideértve a színezőrendszerekben használt fehér alapfestékeket is) – ISO 6504/1. Nem kell alkalmazni a lakkokra, a lazúrokra, az átlátszó tapadásnövelő alapozókra és bármely más átlátszó bevonatra. ◄ 8 m2/l 4 m2/l (elasztomer festékek) 6 m2/l (falfestékek) Kültéri termékek 6 m2/l Beltéri termékek 8 m2/l 1 m2/l - Kültéri termékek 6 m2/l Beltéri termékek 8 m2/l ►M2

6 m2/l (különleges jellemzők nélkül) ◄

8 m2/l (fedőképességgel) ►M2

6 m2/l (különleges jellemzők nélkül) ◄

8 m2/l (fedőképességgel) 3. b) Vízállóság – ISO 2812-3 – – – – Vízálló Vízálló – – 3. c) Tapadás – EN 24624 – – – – 2 pont 1,5 MPa (falfestékek) 1,5 MPa (falfestékek) 3. d) Kopás – EN ISO 7784-2 – – – – – 70 mg tömegveszteség – – 3. e) Időjárás-állóság – EN 11507/EN 927-6 – 1 000 óra 1 000 óra (kültéren) 1 000 óra (kültéren) 1 000 óra (kültéren) 1 000 óra (kültéren) – – 3. f) Vízgőzáteresztő képesség (1) – EN ISO 7783 – II. osztály vagy jobb – II. osztály vagy jobb (kültéren) – – – – 3. g) Vízáteresztő képesség (1) – Ha ekként forgalmazzák, III. osztály – II. osztály vagy jobb (kültéren) – – – – – EN 1062-3 Minden más termék esetében II. osztály vagy jobb 3. h) Gombaállóság (1) – EN 15457 – 1. vagy alacsonyabb osztály (fal- vagy fafestékek) 0. osztály (kültéri fatermékek) 1. vagy alacsonyabb osztály (kültéren) – – – – 3. h) Algarezisztencia EN 15458 (1) – 1. vagy alacsonyabb osztály (fal- vagy fafestékek) 0. osztály (kültéri fatermékek) 1. vagy alacsonyabb osztály (kültéren) – – – – 3. i) Repedéstömítő képesség (1) – EN 1062-7 – A1 (csak elasztomer festékek) – – – – – – 3. j) Lúgállóság ISO 2812-4 – Falfesték – – – – Kültéri falfesték Kültéri falfesték k) 3. k) Korrózióállóság (1) – Rozsdagátló festék Rozsdagátló festék – – Rozsdagátló festék Rozsdagátló festék Rozsdagátló festék EN ISO 12944-2 és 12944-6, ISO 9227, ISO 4628-2 és 4628-3 Hólyagosodási fok: hólyagok mérete/sűrűsége ≥ 3 Rozsdásodás: ≥ Ri2 Hólyagosodási fok: hólyagok mérete/sűrűsége ≥ 3 Rozsdásodás: ≥ Ri2 Hólyagosodási fok: hólyagok mérete/sűrűsége ≥ 3 Rozsdásodás: ≥ Ri2 Hólyagosodási fok: hólyagok mérete/sűrűsége ≥ 3 Rozsdásodás: ≥ Ri2 Hólyagosodási fok: hólyagok mérete/sűrűsége ≥ 3 Rozsdásodás: ≥ Ri2 ( 1 ) Csak akkor kötelező, ha a festékről marketingcélú állításokat közölnek

3. a) Kiadósság

A kiadósságra vonatkozó követelményeket fehér és világos színű festékek esetében kell alkalmazni. Több színben kapható festékek esetében a kiadóssági követelmények a legvilágosabb színre vonatkoznak.

A fehér és világos színű festékek (többek között bevonatok és közbenső bevonatok) kiadóssága (98 %-os fedőképesség mellett) 1 liternyi termékre beltéri festékek esetében legalább 8 m2, kültéri festékek esetében pedig legalább 6 m2. A beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas termékek kiadóssága (98 %-os fedőképesség mellett) 1 liternyi termékre legalább 8 m2.

Színezőrendszerek esetében ez a kritérium csak a fehér alapszínre (a legtöbb TiO2-t tartalmazó alapfestékre) vonatkozik. Amennyiben a fehér alapfesték kiadóssága nem éri el ezt az értéket, a fehér alapfestéknek a szabványos RAL 9010 szín eléréséig történő színezése után kell teljesülnie a kritériumnak.

Színezőrendszer részét képező festékek esetében a kérelmezőnek a termék csomagolásán és a vásárlás helyszínén tájékoztatnia kell a végfelhasználót arról, hogy a sötétebb árnyalat felvitele előtt melyik (lehetőleg közösségi ökocímkével ellátott) árnyalat vagy alapozó/bevonatalap alkalmazása javasolt alaprétegként.

▼M2

A félig átlátszó alapozók és bevonatalapok kiadóssága 1 liternyi termékre legalább 8 m2. A különleges tömítő/szigetelő vagy beeresztő/kötő tulajdonsággal rendelkező, különleges tapadási jellemzőkkel bíró, átlátszatlan alapozók kiadóssága 1 liternyi termékre legalább 6 m2.

▼B

Sűrű dekorbevonatok (kifejezetten háromdimenziós dekorációs hatásra szánt, és ezért nagyon sűrűn felvitt festékek) kiadóssága ezzel szemben 1 kilogrammnyi termékre 1 m2.

Az átlátszatlan elasztomer festékek kiadóssága 1 liternyi termékre legalább 4 m2.

Ezt a követelményt nem kell alkalmazni a lakkokra, a lazúrokra, az átlátszó tapadásnövelő alapozókra vagy bármely más átlátszó bevonatra.

Értékelés és ellenőrzés

: A kérelmező az ISO 6504/1 (Festékek és lakkok. A fedőképesség meghatározása. 1. rész: Kubelka-Munk módszer a fehér és világos színű festékekre) vagy a 6504/3 (3. rész: A világos színű festékek kontrasztarányának (fedőképesség) megállapítása meghatározott kiadósság mellett), illetve (a kifejezetten háromdimenziós dekorációs hatásra szánt, és ezért nagyon sűrűn felhordott festékek esetében) az NF T 30073 (vagy ezzel egyenértékű) módszer alkalmazásával vizsgálati jelentést nyújt be. A színezett termékek előállításához használt, nem a fent említett követelmények szerint értékelt alapfestékek esetében a kérelmező igazolja, hogy milyen formában tájékoztatta a végfelhasználót a termék felvitele előtt alkalmazandó alapozó és/vagy szürke (vagy más megfelelő árnyalatú) festékalapról.

3. b) Vízállóság

Minden lakknak, padlóbevonatnak és padlófestéknek olyan, az ISO 2812-3 szabvány szerint meghatározott vízállósággal kell rendelkeznie, hogy 24 órás expozíciót, majd 16 órás pihentetést követően fényesség- vagy színváltozás ne legyen észlelhető.

Értékelés és ellenőrzés

: A kérelmező az EN ISO 2812-3 szabványban meghatározott módszer alkalmazásával vizsgálati jelentést nyújt be.

3. c) Tapadás

A kültéri színezett falfestékeknek megfelelő minősítést kell elérniük az EN 24624 (ISO 4624) szabvány alapján végzett lehántó tapadásvizsgálaton, ahol a felület kohéziós ereje kisebb, mint a festék tapadóereje; ellenkező esetben a festék tapadásának meg kell haladnia az 1,5 MPa határértéket.

A padlóbevonatoknak, padlófestékeknek, padlóalapozóknak, beltéri falfestékeknek, fém- és fabevonatok felvitele előtt alkalmazandó alapozóknak 2 vagy kevesebb pontot kell elérniük az EN 2409 szerinti tapadásvizsgálaton.

Az átlátszó alapozókra ez a követelmény nem vonatkozik.

A kérelmezőnek az alapozót és/vagy a fedőfestéket önmagában, vagy a kettőt együtt alkalmazva kell értékelnie. Amennyiben a fedőfestéket önmagában vizsgálják, a tapadás tekintetében ezt kell a legrosszabb esetre vonatkozó forgatókönyvnek tekinteni.

Értékelés és ellenőrzés

: A kérelmező az EN ISO 2409 vagy EN 24624 (ISO 4624) módszer értelemszerű alkalmazásával vizsgálati jelentést nyújt be.

3. d) Kopás

A padlóbevonatok és padlófestékek dörzsállósága 1 000 g terheléssel és CS10 kerékkel végzett 1 000 vizsgálati ciklus után nem haladhatja meg a 70 mg tömegveszteséget az EN ISO 7784-2 szabvány szerint.

Értékelés és ellenőrzés

: A kérelmező az EN ISO 7784-2 szabványban meghatározott módszer alkalmazásával vizsgálati jelentést nyújt be, amely igazolja e kritérium teljesítését.

3. e) Időjárás-állóság (kültéri festékek és lakkok esetében)

A fali fedőfestékeket, valamint a fa- és fémbevonatokat (beleértve a lakkokat is) az ISO 11507 szabványban meghatározott, többek között fluoreszcens UV-lámpák és kondenzáció vagy vízpermetező használatával előidézett mesterséges időjárási viszonyoknak kell kitenni. A termékeket 1 000 órán keresztül kell a vizsgálati körülményeknek kitenni. Vizsgálati körülmények: UVA 4 h/60 °C + nedvesség 4 h/50 °C.

Alternatív megoldásként a kültéri fabevonatok és falakkok 1 000 órán át, ciklikus UV(A) sugárzásnak és permetezésnek való expozícióval az EN 927-6 szabvány szerinti QUV gyorsított időjárás-modellező eljárásnak is kitehetők.

Az ISO 7724-3 szabvány szerint az időjárási viszonyoknak kitett minták színváltozása nem haladhatja meg a ΔΕ* = 4 értéket. Ez a kritérium nem vonatkozik a lakkokra és alapokra.

Az időjárási viszonyoknak kitett magasfényű festékek és lakkok fényességcsökkenése nem haladhatja meg az eredeti érték 30 %-át az ISO 2813 szabvány alapján mérve. Ez a követelmény nem vonatkozik azokra a félfényes és matt fedőfestékekre ( 6 ), amelyek 60 fokos beesési szögből mért fényessége 60 %-nál kisebb.

A krétásodási fokot fali fedőfestékek, valamint fa- és fémbevonatok esetében (adott esetben) az EN ISO 4628-6 szabványban meghatározott módszerrel, a minták időjárási viszonyoknak történő kitétele után vizsgálják. A bevonatoknak legalább 1,5 pontot vagy annál jobb eredményt (0,5 vagy 1,0 pontot) kell elérniük ezen a vizsgálaton. A szabványban illusztrált hivatkozások találhatók.

Fali fedőfestékek, valamint fa- és fémbevonatok esetében a minták időjárási viszonyoknak történő kitétele után az alábbi paramétereket is értékelni kell:

Lepattogzás, az ISO 4628-5 szerint: lepattogzás sűrűsége 2 vagy kevesebb, lepattogzott darabok mérete 2 vagy kevesebb;

Repedési fok, az ISO 4628-4 szabvány szerint: repedések mennyisége 2 vagy kevesebb, repedések mérete 3 vagy kevesebb;

Hólyagosodási fok, az ISO 4628-2 szerint: hólyagosodás sűrűsége 3 vagy kevesebb, hólyagok mérete 3 vagy kevesebb.

A vizsgálatokat a színezőalapokon kell elvégezni.

Értékelés és ellenőrzés

: A kérelmező a meghatározott paraméterek szerint az ISO 11507 vagy az EN 927-6, vagy mindkét szabványban meghatározott módszer alkalmazásával vizsgálati jelentést nyújt be. Adott esetben a kérelmező vizsgálati jelentéseket nyújt be az EN ISO 4628-2, 4, 5 és 6 alkalmazásával, valamint be kell nyújtania egy vizsgálati jelentést az ISO 7724-3 szabvány szerinti megfelelésről is.

3. f) Vízgőzáteresztő képesség

Amennyiben a külső fal- vagy betonfestéket lélegzőként forgalmazzák, a festéknek az EN ISO 7783 szabványban meghatározott vizsgálati módszerrel legalább II. osztályú (közepes vízgőzáteresztő képességű) vagy annál jobb, EN 1062-1 szabvány szerinti besorolást kell elérnie.

A lehetséges színezőárnyalatok nagy számára tekintettel ezt a kritériumot csak az alapfesték vizsgálatára kell alkalmazni;

Értékelés és ellenőrzés

: A kérelmező az EN ISO 7783-2 szabványban meghatározott módszer alkalmazásával vizsgálati jelentést és EN 1062-1 szabvány szerinti besorolást nyújt be.

3. g) Vízáteresztő képesség

Amennyiben a külső fal- vagy betonfestéket víztaszítóként vagy elasztomerként forgalmazzák, a bevonatnak az EN 1062-3 szabványban meghatározott vizsgálati módszerrel III. osztályú (alacsony vízáteresztő képességű), EN 1062-1 szabvány szerinti besorolást kell elérnie.

A lehetséges színezőárnyalatok nagy számára tekintettel ezt a kritériumot csak az alapfesték vizsgálatára kell alkalmazni.

Minden más falfestéknek az EN 1062-3 szabványban meghatározott vizsgálati módszerrel II. osztályú (közepes vízáteresztő képességű) vagy annál jobb, EN1062-1 szabvány szerinti besorolást kell elérnie.

Értékelés és ellenőrzés

: A kérelmező az EN 1062-3 szabványban meghatározott módszer alkalmazásával vizsgálati jelentést és EN1062-1 szabvány szerinti besorolást nyújt be.

3. h) Gombaállóság és algarezisztencia

Amennyiben a kültéri fali fedőfestékeket és fafestékeket gomba- és algarezisztensként, valamint a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 7 ) 7. részében foglaltaknak megfelelően forgalmazzák, a következő követelményeket kell meghatározni az EN 15457 és az EN 15458 szabványok felhasználásával.

A falfestékeknek gombaállóság tekintetében 1. vagy alacsonyabb (0.) osztályú besorolást kell elérniük (azaz 10 %-nál kisebb lehet a gombásodással érintett felület aránya), és algarezisztencia tekintetében szintén 1. vagy alacsonyabb osztályú besorolást kell elérniük.

A fafestékeknek 0. osztályú besorolást kell elérniük mind gombaállóság, mind algarezisztencia tekintetében.

A lehetséges színezőárnyalatok nagy számára tekintettel ezt a kritériumot csak az alapfesték vizsgálatára kell alkalmazni.

Értékelés és ellenőrzés

: A kérelmező az EN 15457 és EN 15458 szabványokban meghatározott módszer alkalmazásával vizsgálati jelentést nyújt be.

3. i) Repedéstömítő-képesség

Amennyiben a fal- (vagy beton-)festéket elasztomerikus jellemzőkkel rendelkező festékként forgalmazzák, annak 23 °C-on az EN 1062 szabvány szerint legalább A1 osztályú besorolást kell elérnie.

A lehetséges színezőárnyalatok nagy számára tekintettel ezt a kritériumot csak az alapfesték vizsgálatára kell alkalmazni.

Értékelés és ellenőrzés

: A kérelmező a DIN EN 1062-7 szabványban meghatározott módszer alkalmazásával vizsgálati jelentést nyújt be.

3. j) Lúgállóság

A falfestékeken és -alapozókon nem mutatkozhat észrevehető károsodás, miután a bevonatot az ISO 2812-4 szabványban meghatározott módszer szerint 24 órán keresztül 10 %-os NaOH-oldattal befröcskölték. Az értékelést 24 órás száradási/rekreációs idő után végzik el.

Értékelés és ellenőrzés

: A kérelmező az ISO 2812-4 szabványban meghatározott módszer alkalmazásával vizsgálati jelentést nyújt be.

3. k) Korrózióállóság

A felületen korróziós feszültséget kell szimulálni az EN ISO 12944-2 szabványban szereplő megfelelő légköri korróziós kategóriába vagy kategóriákba történő besorolás céljából és az ahhoz kapcsolódó, EN ISO 12944-6 szabványban meghatározott kísérő vizsgálati eljárások céljából. Az acélfelületeken alkalmazandó rozsdagátló festékeket 240 órás sószórás után kell vizsgálni az ISO 9227 szabvány szerint. Az eredményt hólyagosodás tekintetében az ISO 4628-2 szerint, rozsdásodás tekintetében az ISO 4628-3 szabvány szerint kell értékelni. A festék akkor felel meg a kritériumnak, ha a hólyagok mérete és sűrűsége legfeljebb 3, a rozsdásodás pedig legfeljebb Ri2 fokú.

Értékelés és ellenőrzés

: A kérelmező jelentést nyújt be a vizsgálatról és a besorolásról, amely megerősíti, hogy a termék megfelel ennek a kritériumnak.

4. kritérium: Illékony és félig illékony szerves vegyületek (VOC, SVOC) jelenléte a termékben

A termék legfeljebb a 3. táblázatban megadott határértékeknek megfelelő mennyiségű illékony és félig illékony szerves vegyületet (VOC, SVOC) tartalmazhat.

A VOC- és SVOC-tartalmat a használatra előkészített termékre kell meghatározni, amely már minden ajánlott adalékot tartalmaz, így a színezékeket és/vagy hígítókat is.

Azon termékeken, amelyek VOC-tartalma megfelel a 3. táblázat határértékeinek, fel lehet tüntetni a „csökkentett VOC-tartalom” feliratot és a g/l-ben kifejezett VOC-tartalmat az ökocímke mellett.







3. táblázat VOC- és SVOC-tartalomra vonatkozó határértékek A termék típusa (a 2004/42/EK irányelvben meghatározott alkategóriák szerint) VOC-határértékek (g/l vízzel együtt) SVOC-határértékek (g/l vízzel együtt) a) belső matt falak és mennyezetek (60 fokból mért fényesség < 25) 10 30 (1)/40 (2) b) belső fényes falak és mennyezetek (60 fokból mért fényesség > 25) 40 30 (1)/40 (2) c) ásványi anyagból készült külső falak 25 40 d) beltéri/kültéri díszítő- és javítófestékek fára, fémre 80 50 (1)/60 (2) e) beltéri díszítőlakkok és fapácok, ideértve az átlátszatlan fapácokat 65 30 e) kültéri díszítőlakkok és fapácok, ideértve az átlátszatlan fapácokat 75 60 f) beltéri/kültéri vékonyrétegű fapácok 50 30 (1)/40 (2) g) alapozók 15 30 (1)/40 (2) h) kötő alapozók 15 30 (1)/40 (2) i) egykomponensű speciális bevonatok 80 50 (1)/60 (2) j) különös végfelhasználásra (például padlóra) szánt kétkomponensű (reaktív) bevonatok 80 50 (1)/60 (2) l) dekorációs (effekt) bevonatok 80 50 (1)/60 (2) rozsdagátló festékek 80 60 ( 1 ) Beltéri fehér festékek és lakkok ( 2 ) Beltéri színezett festékek/kültéri festékek és lakkok

A VOC-tartalom meghatározása vagy az összetevőkre és nyersanyagokra vonatkozó számítással vagy az ISO 11890-2 szabványban megadott módszer szerint, illetve 1,0 g/l-nél kisebb VOC-tartalmú termékek esetében az ISO 17895 szabványban megadott módszer szerint történik. A SVOC-tartalmat az ISO 11890-2 szabványban megadott módszer szerint kell meghatározni. ►M1 A vizsgálatot a Kritériumok felhasználói kézikönyvében megjelölt analitikai rendszer felhasználásával kell elvégezni. ◄ Beltéri és kültéri használatra is alkalmas termékek esetében a beltéri festékekre vonatkozó legszigorúbb SVOC-határérték az irányadó.

▼M1 —————

▼B

Értékelés és ellenőrzés

: A kérelmezőnek a használatra kész termék VOC-tartalmára vonatkozóan be kell nyújtania az ISO 11890-2 vagy az ISO 17895 szabványban megadott módszer szerint készített vizsgálati jelentést, amely igazolja a kritériumnak való megfelelést, vagy a festék összetevői és nyersanyagai alapján végzett számításokkal alátámasztott nyilatkozatban köteles igazolni e kritérium teljesülését.

A kérelmezőnek a használatra kész termék SVOC-tartalmára vonatkozóan be kell nyújtania az ISO 11890-2 szabványban megadott módszer szerint készített vizsgálati jelentést, vagy a festék összetevői és nyersanyagai alapján végzett számításokkal alátámasztott nyilatkozatban köteles igazolni e kritérium teljesülését. ►M1 A vizsgálatot az ISO 11890-2 szabvány szerint, a Kritériumok felhasználói kézikönyvében megjelölt eltérésekkel kell végrehajtani. ◄ Az illetékes testület felkérheti a kérelmezőt, hogy a megadott vizsgálati módszerekkel ellenőrizze a számításokat.

5. kritérium: Veszélyes anyagok és keverékek korlátozása

A késztermék az alábbi alkritériumokban meghatározott szabályok értelmében nem tartalmazhat veszélyes anyagokat és keverékeket. Az alkritériumok a következőkre vonatkoznak:

— Veszélyességi osztályozások és R-mondatok

— Különös aggodalomra okot adó anyagok

— Bizonyos egyéb felsorolt anyagok

A kérelmezőnek be kell bizonyítania, hogy a késztermék összetétele megfelel az általános értékelési és ellenőrzési követelményeknek, valamint a függelékben szereplő bármely további követelménynek.

5. a) A veszélyességi osztályozásra és az R-mondatokra vonatkozó általános korlátozások

A késztermék összetevői, beleértve minden olyan szándékosan hozzáadott összetevőt, amelynek koncentrációja meghaladja a 0,010 %-ot, nem tartalmazhatnak olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyek besorolása mérgező, környezetre veszélyes, légzőszervi vagy bőrszenzibilizáló, rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító az 1272/2008/EK rendelet vagy a 67/548/EGK ( 8 ) tanácsi irányelv szerint, valamint az e kritérium 5. táblázatában felsorolt figyelmeztető mondatok és R-mondatok szerinti értelmezésben, hacsak a függelék ezt kifejezetten nem engedélyezi.







5. táblázat A veszélyességi osztályozás korlátozásai és kategóriái Akut toxicitás 1. és 2. kategória 3. kategória H300 Lenyelve halálos (R28) H301 Lenyelve mérgező (R25) H310 Bőrrel érintkezve halálos (R27) H311 Bőrrel érintkezve mérgező (R24) H330 Belélegezve halálos (R23/26) H331 Belélegezve mérgező (R23) H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet (R65) EUH070 Szembe kerülve mérgező (R39/41) Célszervi toxicitás 1. kategória 2. kategória H370 Károsítja a szerveket (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28) H371 Károsíthatja a szerveket (R68/20, R68/21, R68/22) H372 Károsítja a szerveket (R48/25, R48/24, R48/23) H373 Károsíthatja a szerveket (R48/20, R48/21, R48/22) Légzőszervi és bőrszenzibilizáció 1A. kategória 1B. kategória H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki (R43) H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki (R43) H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat (R42) H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat (R42) Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító 1A. és 1B. kategória 2. kategória H340 Genetikai károsodást okozhat (R46) H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz (R68) H350 Rákot okozhat (R45) H351 Feltehetően rákot okoz (R40) H350i Belélegezve rákot okozhat (R49) H360F Károsíthatja a termékenységet (R60) H361f Feltehetően károsítja a termékenységet (R62) H360D Károsíthatja a születendő gyermeket (R61) H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket (R63) H360FD Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket (R60, R60/61) H361fd Feltehetően károsítja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket (R62/63) H360Fd Károsíthatja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket (R60/63) H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja (R64) H360Df Károsíthatja a születendő gyermeket. Feltehetően károsítja a termékenységet (R61/62) A vízi környezetre veszélyes 1. és 2. kategória 3. és 4. kategória H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra (R50) H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz (R52/53) H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz (R50/53) H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra (R53) H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz (R51/53) Veszélyes az ózonrétegre EUH059 Veszélyes az ózonrétegre (R59)

Az Unió által elfogadott legfrissebb osztályozási szabályok elsőbbséget élveznek a felsorolt veszélyességi osztályozással és R-mondatokkal szemben. Az 1272/2008/EK rendelet 15. cikkének megfelelően ezért a kérelmezőnek gondoskodnia kell arról, hogy a besorolás az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó legfrissebb rendelkezések alapján történjen.

A kérelmezőnek a kritériumnak való megfelelés bizonyításához ki kell számítania a festék késztermék veszélyességi osztályozását. A számítás módjának összhangban kell lennie az 1272/2008/EK rendeletben és annak módosításaiban foglalt, a keverékek besorolására vonatkozó módszerekkel. A 6. táblázat mutatja a keverékek veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelv (a továbbiakban: DSD) és az 1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) szerinti besorolásának egyenértékűségét.

A késztermék nem kaphat olyan besorolást és címkét, amely szerint a termék az 1272/2008/EK rendelet vagy a 67/548/EGK irányelve alapján akut toxicitású, célszervi méreg, légzőszervi vagy bőrszenzibilizáló, rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító vagy környezetre veszélyes.







6. táblázat A késztermék besorolása a CLP és a DSD szerint A keverékek CLP szerinti besorolása Egyenértékű DSD szerinti besorolás akut toxicitású T vagy T+ célszervi méreg T, T+ vagy Xn légzőszervi vagy bőrszenzibilizáló – rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító 1 – 3. kategória környezetre veszélyes N (kivéve R53 és R52/53)

5. a) i. Anyagcsoportokra vonatkozó eltérések

▼M1

E termékcsoport tekintetében a késztermékben esetlegesen jelen lévő meghatározott anyagcsoportok tekintetében eltéréseket engedélyeztek. Ezek az eltérések minden anyagcsoportra nézve meghatározzák azokat a veszélyességi osztályokat, amelyek tekintetében eltérések vannak érvényben, valamint a vonatkozó eltérési feltételeket és az alkalmazandó koncentrációs határértékeket. Az eltéréseket a függelék tartalmazza:

▼B

1. A színezőanyagokhoz, a kötőanyagokhoz és a késztermékhez adott tartósítószerek a) Tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerek b) Színezőgépben használt tartósítószerek c) Szárazfilmekhez használt tartósítószerek d) Tartósítószer-stabilizátorok

2. Szárító- és bőrösödést gátló szerek a) Szárítószerek b) Bőrösödést gátló szerek

3. Korróziógátlók a) Korróziógátlók b) Patinagátlók

4. Felületaktív anyagok a) Általános célú felületaktív anyagok b) Alkil-fenol-etoxilátok (APEO-k) c) Perfluorozott felületaktív anyagok

5. Egyéb funkcionális anyagok általános felhasználásra a) Szilikongyanta emulziók fehér festékekben, színezőanyagokban és színezőalapokban b) Fémek és fémvegyületek c) Ásványi nyersanyagok, beleértve a gitteket d) Semlegesítőanyagok e) Optikai színélénkítő anyagok f) Pigmentek

6. Egyéb funkcionális anyagok speciális felhasználásra a) UV-sugárzás elleni védőanyagok és stabilizátorok b) Lágyítószerek

7. A késztermékben előforduló maradványanyagok a) Formaldehid b) Oldószerek c) Szabad monomerek d) Illékony aromás vegyületek és halogénezett vegyületek

5. a) ii. Gyártóhelyekre vonatkozó eltérési feltételek

További feltételek alkalmazandók a festékek és lakkok gyártására vonatkozóan az akut mérgek és célszervi mérgek tekintetében engedélyezett eltérések esetén. Ezekben az esetekben a kérelmezőnek be kell nyújtania az alábbi követelmények teljesítését igazoló dokumentumot:

— Az akut toxicitás és a célszervi toxicitás kategóriájába tartozó anyagok esetében igazolni kell a vonatkozó uniós vagy tagállami indikatív foglalkozási expozíciós határértékek teljesítését, a szigorúbb határérték alkalmazásával.

— Amennyiben nem áll rendelkezésre foglalkozási expozíciós határérték, a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy az ökocímkével ellátott festék mint késztermék alapanyagainak kezelése során egészségügyi és biztonsági eljárásokkal minimalizálják a gyártóhelyi expozíciót.

— Azon anyagok esetében, amelyekre aeroszol- vagy gőzformában vonatkozik a veszélyességi osztályozás, bizonyítani kell, hogy a dolgozók nincsenek kitéve az anyagnak ebben a formában.

— Azon anyagok esetében, amelyekre száraz formában vonatkozik a veszélyességi osztályozás, bizonyítani kell, hogy a dolgozók ebben a formában nem érintkezhetnek az anyaggal a gyártás során.

Értékelés és ellenőrzés

: A kérelmező a kritériumnak való megfelelés igazolására nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy a következő anyagok rendelkeznek-e besorolással:

— a festék vagy lakk mint késztermék az 1272/2008/EK rendeletben és annak módosításaiban foglalt, a keverékek besorolására vonatkozó módszerekkel meghatározva;

▼M1

— a festéknek vagy lakknak az alábbiakban felsorolt anyagcsoportokba tartozó összetevői: 1. a színezőanyagokhoz, a kötőanyagokhoz és a késztermékhez adott tartósítószerek: a) tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerek; b) színezőgépben használt tartósítószerek; c) szárazfilmekhez használt tartósítószerek; d) tartósítószer-stabilizátorok; 2. szárító- és bőrösödést gátló szerek: a) szárítószerek; b) bőrösödést gátló szerek; 3. korróziógátlók: a) korróziógátlók; b) patinagátlók; 4. felületaktív anyagok: a) általános célú felületaktív anyagok; b) alkil-fenol-etoxilátok (APEO-k); c) perfluorozott felületaktív anyagok; 5. egyéb funkcionális anyagok általános felhasználásra: a) szilikongyanta emulziók fehér festékekben, színezőanyagokban és színezőalapokban; b) fémek és fémvegyületek; c) ásványi nyersanyagok, beleértve a gitteket is; d) semlegesítőanyagok; e) optikai színélénkítő anyagok; f) pigmentek; 6. egyéb funkcionális anyagok speciális felhasználásra: a) UV-sugárzás elleni védőanyagok és stabilizátorok; b) lágyítószerek; 7. a késztermékben előforduló maradványanyagok: a) formaldehid; b) oldószerek; c) szabad monomerek; d) illékony aromás vegyületek és halogénezett vegyületek; 8. kötőanyagokban és polimerdiszperziókban lévő anyagok: a) kötőanyagok és keresztkötő ágensek; b) reakciótermékek és maradékok abban az esetben, ha 0,010 %-nál nagyobb koncentrációban vannak jelen.

▼B

A nyilatkozatnak a függelékben megadott követelmények szerint gyűjtött adatokon kell alapulnia.

Azokat a hatóanyagokat is meg kell határozni, amelyekre az 1272/2008/EK rendelet szerint egyedi koncentrációs határértékek vonatkoznak, és amelyek esetlegesen a 0,010 %-os küszöbkoncentráció alatt vannak jelen az anyagban.

A következő technikai adatokat kell benyújtani annak alátámasztására, hogy az összetevők rendelkeznek-e besorolással:

i. Azon anyagok esetében, amelyek nem szerepelnek a REACH rendelet szerinti nyilvántartásban vagy a CLP harmonizált listáján: a REACH rendelet VII. mellékletében felsorolt követelményeknek megfelelő adatok.

ii. Azon anyagok esetében, amelyek szerepelnek a REACH rendelet szerinti nyilvántartásban, és nem felelnek meg a CLP szerinti besorolás követelményeinek: a REACH rendelet szerinti bejegyeztetési dokumentáción alapuló adatok, amelyek igazolják, hogy az anyag nem rendelkezik besorolással.

iii. Azon anyagok esetében, amelyek harmonizált vagy egyéni besorolással rendelkeznek: a biztonsági adatlap, amennyiben rendelkezésre áll. Amennyiben nem áll rendelkezésre, vagy az anyag egyéni besorolással rendelkezik, az anyagoknak a REACH rendelet II. melléklete szerinti veszélyességi osztályozásán alapuló adatokat kell benyújtani.

iv. Keverékek esetében: a biztonsági adatlap, amennyiben rendelkezésre áll. Amennyiben nem áll rendelkezésre, a keverék besorolásának az 1272/2008/EK rendelet szabályai szerinti kiszámítását, valamint a keveréknek a REACH rendelet II. melléklete szerinti veszélyességi osztályozására vonatkozó adatokat kell benyújtani.

Az anyagokat és keverékeket a REACH rendelet II. mellékletének 10., 11. és 12. szakasza (A biztonsági adatlapok elkészítésének követelményei) szerint kell minősíteni. Ez magában foglalja az összetevők fizikai formájáról és állapotáról megadott információkat, valamint azoknak a nanoanyagoknak a meghatározását, amelyek alkotóelemeinek a méreteloszlás szerinti legalább 50 %-ára teljesül az a feltétel, hogy valamelyik külső méretük 1 és 100 nm közé esik.

A kérelmezőnek a festék összetevői közt szereplő azon anyagokat és keverékeket is meg kell határoznia, amelyekre a függelékben megadott eltérésekre vonatkozó egyedi követelmények vonatkoznak. Minden olyan anyagra és keverékre vonatkozóan, amely esetében eltérés van érvényben, be kell nyújtani az eltérési feltételek teljesítését igazoló adatokat.

5. b) A különös aggodalomra okot adó anyagokra vonatkozó korlátozások

Hacsak nincs kifejezetten erre vonatkozó eltérés érvényben, a 66/2010/EK rendelet 6. cikkének 7. bekezdése értelmében sem a késztermék, sem bármely összetevő vagy nyersanyag nem tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek:

— a REACH rendelet 57. cikkének kritériumait teljesítik,

— a REACH rendelet 59. cikkének 1. bekezdése szerinti eljárás alapján azonosított anyagok, mely bekezdés a különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistáját határozza meg.

Nem biztosítható eltérés azon anyagok tekintetében, amelyek e két feltétel bármelyikét teljesítik, és amelyek a festékben vagy lakkban 0,10 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban vannak jelen.

Értékelés és ellenőrzés

: A kérelmező nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy teljesíti ezt a kritériumot, amit alátámaszt a beszállítók által aláírt megfelelőségi nyilatkozatokkal. A kérelmező igazolja, hogy az alapanyagokat megvizsgálta a különös aggodalomra okot adó anyagok aktuális jelöltlistája és a REACH rendelet 57. cikkének kritériumai tekintetében.

5. c) Bizonyos veszélyes anyagokra vonatkozó korlátozások

A késztermék nem tartalmazhat olyan, a függelékben kifejezetten meghatározott veszélyes anyagot, amelynek koncentrációja eléri vagy meghaladja a megadott határértéket. A függelékben szereplő anyagokra vonatkozó korlátozások a festékek és lakkok következő öszetevőire és maradványaira vonatkoznak:

i. Szárazfilmekhez használt tartósítószerek

ii. Színezőgépben használt tartósítószerek

iii. Tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerek

iv. Tartósítószer-stabilizátorok

v. Alkil-fenol-etoxilát-tartalmú (APEO-tartalmú) felületaktív anyagok

vi. Perfluorozott felületaktív anyagok

vii. Fémek és fémvegyületek

viii. Pigmentek

ix. Lágyítószerek

x. Szabad formaldehid

Értékelés és ellenőrzés

: Az ellenőrzési és vizsgálati követelményeket az egyes anyagokra és a festék vagy lakk konkrét formájára vonatkozóan a függelék tartalmazza.

6. kritérium: A fogyasztók tájékoztatása

6. a) A csomagoláson vagy a csomagoláshoz mellékelve a következő szövegeket kell feltüntetni:

— „A festékhulladék minimálisra csökkentése érdekében becsülje meg, mennyi festékre lesz szüksége.”

— „Őrizze meg a fel nem használt festéket későbbi felhasználásra.”

— „A maradék festék felhasználása hatékonyan csökkenti a termék életciklusa során kifejtett környezeti hatást.”

6. b) A csomagoláson vagy a csomagoláshoz mellékelve a következő általános információkat és tanácsokat kell feltüntetni:

— Hogyan becsülhető meg a szükséges festékmennyiség a vásárlás előtt, a hulladék minimalizálása érdekében és javaslat az irányadó mennyiségre (pl. 1 m 2 fal festéséhez x liter festék szükséges).

— Hogyan kell kezelni a fel nem használt festéket, és amennyiben rendelkezésre áll, honlapcím vagy elérhetőség megadása, amelyen a fogyasztó részletes információt találhat.

6. c) A csomagoláson vagy a csomagoláshoz mellékelve a festék kezelésére vonatkozó következő tanácsokat és ajánlásokat kell feltüntetni:

— Biztonsági intézkedések a felhasználó számára. Ez magában foglalja az egyéni védőeszközök viselésére vonatkozó alapvető ajánlásokat is. Ugyancsak tartalmazza a festékszóró eszközök használatával kapcsolatos kiegészítő intézkedéseket.

— A tisztítóeszközök használata és a hulladék megfelelő ártalmatlanítása (a víz- és talajszennyezés korlátozása érdekében). Például szöveges tájékoztatás arról, hogy a fel nem használt festék a környezeti szempontból biztonságos ártalmatlanítás érdekében elkülönítve kezelendő, ezért azt tilos háztartási vagy ipari hulladékként kidobni (pl. „A megmaradt festéket ne öntse a konyhai mosogatóba vagy a WC-be, és ne dobja ki a szemetesbe”).

— A festék megfelelő körülmények közt történő tárolása (a felnyitás előtt és után), adott esetben a biztonsági előírásokkal együtt.

Értékelés és ellenőrzés

: A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék teljesíti a követelményt, továbbá kérelmével együtt át kell adnia az illetékes testületnek a használati útmutató illusztrációját vagy példányait és/vagy meg kell adnia a gyártó azon internetes oldalainak címét, ahol ezek az információk megtalálhatók. Útmutatásul meg kell adni az ajánlott festékmennyiséget is.

7. kritérium: Az uniós ökocímkén feltüntetett információk

A választható szövegmezős címke – az esetnek megfelelően – a következő szöveget tartalmazza:

— Minimális veszélyesanyag-tartalom

— Csökkentett illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: x g/l

— Belső terekben jól alkalmazható (ha a beltéri kritériumoknak felel meg) vagy

— Külső terekben jól alkalmazható (ha a kültéri kritériumoknak felel meg) vagy

— Belső és külső terekben is jól alkalmazható (ha a beltéri és kültéri kritériumoknak is megfelel)

A választható szövegmezős címke használatával kapcsolatban a következő internetcímen található „Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo” („Útmutató az uniós ökocímke logójának használatához”) című, angol nyelvű dokumentum szolgál információkkal:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Értékelés és ellenőrzés

: A kérelmező köteles benyújtani a termék címkéjének mintáját, vagy a csomagolás illusztrációját, amelyen látható az uniós ökocímke, továbbá egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a termék megfelel a fenti kritériumnak.









Függelék

A VESZÉLYES ANYAGOK KORLÁTOZÁSA ÉS AZ ELTÉRÉSEK LISTÁJA







Anyagcsoport A korlátozás és/vagy az eltérés alkalmazási köre Koncentrációs határérték (ahol alkalmazható) Értékelés és ellenőrzés 1. A színezőanyagokhoz, a kötőanyagokhoz és a késztermékhez adott tartósítószerek ►M2

i. A biocidek engedélyezési státusára vonatkozó szabályok

A festék csak olyan (az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti) hatóanyagokat tartalmazhat, amelyek teljesítik az 1. a), az 1. b) és az 1. c) pont értelemszerűen alkalmazandó követelményeit, és amelyek használata az 528/2012/EU rendelet 9. cikkének (2) bekezdése értelmében engedélyezett az 1. a) és az 1. b) pont esetén a 6. terméktípusban, illetve az 1. c) pont esetén a 7. terméktípusban, vagy amely szerepel az említett rendelet I. mellékletében. Emellett az értékelő jelentésnek tartalmaznia kell szakmai és/vagy fogyasztói (nem szakemberek általi) használatra vonatkozó kockázatfelmérést. A kérelmezőnek a legfrissebb uniós engedélyezési listát (1) és az említett rendelet I. mellékletét kell figyelembe vennie.

A festék tartalmazhat olyan tartósítószereket, amelyekről értékelés céljából dokumentációt nyújtottak be, abban az átmeneti időszakban, amíg az engedélyezésről vagy az említett rendelet I. mellékletébe való felvételről szóló kedvező döntés meg nem születik. ◄

ii. A késztermékben lévő, tartályban forgalomba hozott készítményekhez és szárazfilmekhez használt tartósítószerek megengedett teljes mennyisége

A tartályban forgalomba hozott készítményekhez és szárazfilmekhez használt tartósítószerek a következő táblázatban megadott összkoncentrációban alkalmazhatók beltéri és kültéri termékekben.



A tartósítószerek megengedett összkoncentrációja festékekben és lakkokban Tartósítószer fajtája Beltéri termékek Kültéri termékek Tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerek 0,060 % 0,060 % Szárazfilmekhez használt tartósítószerek nem engedélyezettek 0,30 % Engedélyezett eltérések: i. Magas páratartalmú területeken alkalmazott festékek 0,10 % n.a. ii. IPBC-kombinációk kültéri védelemre n.a. 0,65 % Tartósítószerek összkoncentrációja 0,060 % 0,360 % Szárazfilmek tartósítása az i. és ii. pontban megadott kivételek esetében 0,160 % 0,710 %

iii. A késztermékben lévő izotiazolinon vegyületek megengedett teljes mennyisége

Az izotiazolinon vegyületek összkoncentrációja semmilyen festékben és lakkban nem haladhatja meg a 0,050 %-ot (500 ppm), kivéve a kültéri fafestékeket és lakkokat, amelyek esetében ez az érték 0,20 %. Az alábbi tartósítószerek tekintetében eltérést engedélyeztek; használatukra a felhasználásra kész termék teljes izotiazolin koncentrációjához való hozzájárulásuk egyedi határértékei vonatkoznak. ►M5

2-metil-2H-izotiazol-3-on: 0,0015 % ◄ 1,2-benzizotiazol-2(2H)-on: 0,0500 % ►M5

2-oktil-2H-izotiazol-3-on: 0,0500 % (2022. február 28-ig); 0,0015 % (2022 március 1-jétől) ◄ 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on/2-metil-4-izotiazolin-3-on: 0,0015 % ▼M2 a) Tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerek Alkalmazási terület: Eltérő rendelkezés hiányában minden termék A tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerek közül az ökocímkés termékekben alkalmazhatók a következő, eltéréssel engedélyezett veszélyességi osztályokba soroltak: Eltéréssel engedélyezett osztályok: H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43) Az eltéréssel engedélyezett osztályokba tartozó, tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószereknek a következő eltérési feltételeknek is meg kell felelniük: — Összkoncentrációjuk nem haladhatja meg a 0,060 tömegszázalékot. — A H400 (R50) és/vagy H410 (R50/53) osztályokba sorolt anyagok nem lehetnek bioakkumulációra hajlamosak. Nem bioakkumulatív anyagok esetében a log kow érték legfeljebb 3,2, illetve a biokoncentrációs tényező (BCF) legfeljebb 100 lehet. — Az engedélyezett vagy az 528/2012/EK rendelet I. mellékletében szereplő anyagok esetében bizonyítani kell, hogy a festékipari termék megfelel az engedélyezési feltételeknek. — Amennyiben formaldehidet leadó tartósítószereket használnak, a késztermék formaldehid-tartalmának és -kibocsátásának meg kell felelnie a 7. a) pontban szereplő anyagkorlátozási követelményeknek. Tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerek Összkoncentráció a késztermékben: 0,060 tömegszázalék Ellenőrzés: A kérelmező és kötőanyag-beszállítójának nyilatkozata, amely tartalmazza a késztermékben és kötőanyagában jelenlévő hatóanyagok CAS-számát és osztályozását. Szerepel benne a kérelmező számítása a hatóanyagnak a késztermékben jelen lévő koncentrációjára vonatkozóan. Azonosítani kell minden olyan gyártott hatóanyagot, amely esetében az alkotóelemeknek a méreteloszlás szerinti legalább 50 %-ára teljesül az a feltétel, hogy valamelyik külső méretük 1 és 100 nm közé esik. A következő tartósítószerekre egyedi koncentrációs határértékek vonatkoznak: Koncentráció-határérték i. cink-pirition 0,050 % ii. N-(3-amino-propil-)N-dodecil-propán-1,3-diamin 0,050 % b) Színezőgépben használt tartósítószerek Az 1. a) pontban említett, eltéréssel engedélyezett veszélyességi osztályok és eltérési feltételek azokra a tartósítószerekre is alkalmazandók, amelyeket a gépekben az alapfestékhez történő keverés előtt tárolt színezőanyagok tartósítására használnak. A gépből kijuttatandó színezőanyagok védelme érdekében hozzáadott tartósítószerek összesen legfeljebb 0,20 tömegszázalékban lehetnek jelen. A színezőanyag teljes tartósítószer-tartalmán belül a következő tartósítószerekre egyedi koncentrációs határértékek vonatkoznak: A tartósítószerek összkoncentrációja a színezőanyagban: 0,20 tömegszázalék Ellenőrzés: A kérelmező és/vagy színezőanyag-beszállítójának nyilatkozata, amely tartalmazza a késztermékben és kötőanyagában jelen lévő hatóanyagok CAS-számát és osztályozását. Szerepel benne a színezőanyagban mint késztermékben a hatóanyag koncentrációjára vonatkozó számítás. Azonosítani kell minden olyan gyártott hatóanyagot, amely esetében az alkotóelemeknek a méreteloszlás szerinti legalább 50 %-ára teljesül az a feltétel, hogy valamelyik külső méretük 1 és 100 nm közé esik. i. 3-jód-2-propinil-butil-karbamát (IPBC) 0,10 % ii. cink-pirition 0,050 % iii. N-(3-amino-propil-)N-dodecil-propán-1,3-diamin 0,050 % c) Szárazfilmekhez használt tartósítószerek Alkalmazási terület: Kültéri festékek, beltéri festékek speciális alkalmazásra Kültéri termékek és egyes meghatározott beltéri termékek esetében a szárazfilmekhez használt tartósítószerek és stabilizáló anyagok közül az ökocímkés termékekben a következő, eltéréssel engedélyezett veszélyességi osztályokba soroltak alkalmazhatók: Eltéréssel engedélyezett osztályok: H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43) Az ezen eltéréssel engedélyezett osztályokba tartozó, szárazfilmekhez használt tartósítószereknek a következő eltérési feltételeknek is meg kell felelniük: — Összkoncentrációjuk nem haladhatja meg a 0,10 vagy 0,30 tömegszázalékot (amelyik releváns) — A H400 (R50) és/vagy H410 (R50/53) osztályokba sorolt anyagok nem lehetnek bioakkumulációra hajlamosak. Nem bioakkumulatív anyagok esetében a log kow érték legfeljebb 3,2, illetve a biokoncentrációs tényező (BCF) legfeljebb 100 lehet. — Az engedélyezett vagy az 528/2012/EK rendelet I. mellékletében szereplő anyagok esetében bizonyítani kell, hogy a festékipari termék megfelel az engedélyezési feltételeknek. A magasabb határérték és az 5. a) kritérium követelményeitől való eltérés, amelynek következtében a késztermék osztályozása „a vízi környezetre veszélyes – krónikus”, 3. kategória és a H412 figyelmeztető mondat alkalmazandó, csak az alább felsorolt, szárazfilmekhez használt tartósítószer itt megjelölt alkalmazására vonatkozik: Szárazfilmekhez használt tartósítószerek Összkoncentráció a késztermékben: Magas páratartalmú helyiségekben, például konyhában és fürdőszobában történő alkalmazásra szánt beltéri festékek 0,10 tömegszázalék Minden kültéri alkalmazás 0,30 tömegszázalék Ellenőrzés: A kérelmező és kötőanyag-beszállítójának nyilatkozata, amely tartalmazza a késztermékben és kötőanyagában jelenlévő hatóanyagok CAS-számát és osztályozását. Szerepel benne a kérelmező számítása a hatóanyagnak a késztermékben jelen lévő koncentrációjára vonatkozóan. Azonosítani kell minden olyan gyártott hatóanyagot, amely esetében az alkotóelemeknek a méreteloszlás szerinti legalább 50 %-ára teljesül az a feltétel, hogy valamelyik külső méretük 1 és 100 nm közé esik. 3-jód-2-propinil-butil-karbamát (IPBC) kombinációk Kültéri festékek és lakkok Kültéri festékekben az IPBC kombinációk összkoncentrációja: 0,650 % A következő tartósítószerre egyedi koncentrációs határérték vonatkozik: cink-pirition 0,050 % ▼M4 d) Tartósítószer-stabilizátorok A cink-oxid stabilizátorként való felhasználása tekintetében eltérés engedélyezett Ellenőrzés: A kérelmező és nyersanyag-beszállítóinak nyilatkozata. az olyan, tartályban forgalomba hozott készítményekhez és színezőpasztákhoz használt tartósítószerekben lévő stabilizátorkombinációkban történő felhasználás esetén, amelyekhez cink-pirition szükséges 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onnal vagy anélkül. 0,030 % az olyan, tartályban forgalomba hozott készítményekhez és színezőpasztákhoz használt tartósítószerekben lévő stabilizátorkombinációkban történő felhasználás esetén, amelyekhez 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on szükséges. 0,040 % az olyan, szárazfilmekhez használt tartósítószerekben lévő stabilizátorkombinációkban történő felhasználás esetén, amelyekhez cink-pirition szükséges. 0,050 % ▼B 2. Szárító és bőrösödést gátló szerek a) Szárítószerek Alkalmazási terület: Eltérő rendelkezés hiányában minden festék Engedélyezett eltéréssel rendelkező osztályok: H301 (R24), H317 (R43), H373 (H48/20–22), H412 (R52/53), H413 (R53) Az alkidfestékekben lévő H400 (R50) és H410 kiegészítő besorolású kobalt-szárítószerek esetében eltérés engedélyezett a fehér és világos színű festékekben, kizárólag a következő koncentrációs határérték betartásával: Összes szárítószer-tartalom 0,10 tömegszázalék Kobalt-szárítószer határértéke 0,050 % Ellenőrzés: A kérelmező és nyersanyag-beszállítóinak nyilatkozata, amely tartalmazza a CAS-számokat és a besorolásokat. b) Bőrösödést gátló szerek Alkalmazási terület: Minden festék Engedélyezett eltéréssel rendelkező osztályok: H412 (R52/53), H413 (R53), H317 (R43) 0,40 tömegszázalék Ellenőrzés: A kérelmező és nyersanyag-beszállítóinak nyilatkozata, amely tartalmazza a CAS-számokat és a besorolásokat. 3. Korróziógátlók a) Korróziógátló pigmentek Alkalmazási terület: Ahol szükséges Engedélyezett eltéréssel rendelkező osztályok: H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53) A koncentrációs határértékek a következőkre vonatkoznak: i. A 2004/42/EK irányelv d, i és j osztályába tartozó festékek 8,0 tömegszázalék Ellenőrzés: A kérelmező és nyersanyag-beszállítóinak nyilatkozata, amely tartalmazza a biztonsági adatlapokat. ii. Minden más termék 2,0 tömegszázalék b) Patinagátlók Alkalmazási terület: Ahol szükséges Engedélyezett eltéréssel rendelkező osztályok: H412 (R52/53), H413 (R53) 0,50 tömegszázalék Ellenőrzés: A kérelmező és nyersanyag-beszállítóinak nyilatkozata, amely tartalmazza a CAS-számokat és a besorolásokat. 4. Felületaktív anyagok a) Általános célú felületaktív anyagok Alkalmazási terület: Felületaktív anyagok minden termékben Engedélyezett eltéréssel rendelkező osztályok: H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53) A használatra kész termékre a következő összkoncentrációk vonatkoznak: — Fehér és világos színű termékek — Minden más szín Az eltérés a festékgyártóhoz szállított felületaktív anyag összetételére alkalmazható. Az alkil-fenol-etoxilátokra (APEO-k) és a perfluorozott felületaktív anyagokra egyedi korlátozások vonatkoznak. A felületaktív anyagok összkoncentrációja a használatra kész termékben: 1,0 tömegszázalék 3,0 tömegszázalék Ellenőrzés: A kérelmezőnek, a nyersanyagok beszállítóinak és/vagy a felületaktív anyag beszállítójának nyilatkozata, amely tartalmazza a használt felületaktív anyagok CAS-számát és besorolását. b) Alkil-fenol-etoxilátok (APEO-k) Alkalmazási terület: Felületaktív anyagok minden termékben Alkil-fenol-etoxilátok (APEO-k) és származékaik semmilyen festék- és lakk-készítményben vagy összetevőjeként nem használhatók. n.a. Ellenőrzés: A kérelmező és nyersanyag--beszállítóinak nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem használnak APEO-kat, amely tartalmazza a használt felületaktív anyagok CAS-számát és besorolását. c) Perfluorozott felületaktív anyagok Alkalmazási terület: Bizonyos termékekben használt felületaktív anyagok Az OECD szerinti alábbi meghatározásokban szereplő hosszú láncú perfluorozott felületaktív anyagok nem használhatók: i. 8 vagy több szénatom hosszúságú perfluor-tartalmú karboxilsavak, pl. perfluoro-oktánsav (PFOA); ii. 6 vagy több szénatom hosszúságú perfluor-tartalmú alkil-szulfonátok, pl. perfluor-hexán-szulfonsav (PFHxS) és perfluor-oktán-szulfonát (PFOS); és iii. Olyan vegyületek, melyek az i. és ii. pontban meghatározott anyagokra bomlanak le, nem lehetnek jelen a felületaktív anyagban vagy a festék, illetve lakk maradékában. Azok a perfluorozott felületaktív anyagok, amelyek nem tartoznak az i–iii. pontok hatálya alá, csak olyan vízálló vagy víztaszító festékekben használhatók (lásd a felhasználási hatékonyságra vonatkozó 3. b) és 3. g) kritériumokat), amelyek kiadóssága nagyobb, mint 8 m2/l (lásd a felhasználási hatékonyságra vonatkozó 3. a) kritériumot). n.a. Ellenőrzés: A kérelmező és nyersanyag-beszállítóinak nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem használnak ilyen anyagokat, amely tartalmazza a használt felületaktív anyagok CAS-számát és lánchosszának meghatározását. 5. Egyéb funkcionális anyagok általános felhasználásra a) Szilikongyanta emluziók fehér festékekben, színező-anyagokban és színezőalapok-ban Alkalmazási terület: Minden festék Engedélyezett eltéréssel rendelkező osztályok: H412 (R52/53), H413 (R53) 2,0 tömegszázalék Ellenőrzés: A kérelmező és nyersanyag-beszállítóinak nyilatkozata, amely tartalmazza a CAS-számokat és a besorolásokat. b) Fémek és fémvegyületek Alkalmazási terület: Minden termék A következő fémek és vegyületeik nem lehetnek jelen a festékben vagy annak összetevőiben a megadott küszöbérték feletti koncentrációban: Kadmium, ólom, króm VI, higany, arzén, bárium, szelén, antimon és kobalt. A következő eltérések alkalmazhatók: — Színezőanyagokban használt bárium, antimon és kobalt (lásd az 5. f) pont alatti korlátozást) — Szárítószerekben használt kobalt (lásd a 2. f) pont alatti korlátozást) 0,010 % az egyes felsorolt fémekre Ellenőrzés: A kérelmező és nyersanyag-beszállítóinak nyilatkozata. c) Ásványi nyersanyagok, beleértve a gitteket Alkalmazási terület: Minden festék Az ásványi nyersanyagok, ezen belül a kristályos szilícium és az azt tartalmazó leukofillit ásványok tekintetében a H373 (R48/20) besorolás alóli eltérés van érvényben. Az 5. b) korlátozásban szereplő fémeket tartalmazó ásványi nyersanyagok abban az esetben használhatók, ha laboratóriumi vizsgálattal kimutatják, hogy a fém kristályrácsba kötött formában van jelen, és oldhatatlan (lásd az alkalmazandó vizsgálati eljárást). Az eltérés a következő gittekre vonatkozik: Báriumot tartalmazó nefelinszienit Ellenőrzés: A kérelmező és nyersanyag-beszállítóinak nyilatkozata, amely tartalmazza a CAS-számokat és a besorolásokat. Azoknak a kérelmezőknek, amelyek korlátozottan használható fémeket tartalmazó kötőanyagokat kívánnak használni, be kell nyújtaniuk a következő szabvány szerinti vizsgálati jelentést. Vizsgálati módszer: DIN 53770-1 vagy azzal egyenértékű d) Semlegesítő-anyagok Alkalmazási terület: Eltérő rendelkezés hiányában minden festék Engedélyezett eltéréssel rendelkező osztályok: H311 (R24), H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53) A következő koncentrációs határértékek alkalmazandók: Ellenőrzés: A kérelmező és nyersanyag-beszállítóinak nyilatkozata, amely tartalmazza a CAS-számokat és a besorolásokat. – Lakkok és padlófestékek 1,0 tömegszázalék – Minden egyéb termék 0,50 tömegszázalék e) Optikai színélénkítő anyagok Alkalmazási terület: Minden festék Engedélyezett eltéréssel rendelkező osztályok: H413 (R53) 0,10 tömegszázalék Ellenőrzés: A kérelmező és nyersanyag-beszállítóinak nyilatkozata, amely tartalmazza a CAS-számokat és a besorolásokat. ▼M5 f) Pigmentek Alkalmazási terület: Minden termék Korlátozás: Fémtartalmú pigmentek csak abban az esetben használhatók, ha a pigment laboratóriumi vizsgálata során kimutatták, hogy a fémtartalmú kromofór kristályrácsba kötött formában van jelen, és oldhatatlan. Eltérés: A következő fémtartalmú pigmentek használata esetén vizsgálat nélkül engedélyezett az eltérés: — Bárium-szulfát — Antimon-nikkel oldhatatlan TiO2-rácsban — Kék kobalt-aluminát spinell — Kékeszöld kobalt-króm spinell n.a. Ellenőrzés: Vizsgálati eredmények, amelyek igazolják, hogy a pigment kromofórja kristályrácsba kötött formában van jelen, és oldhatatlan. Vizsgálati módszer: DIN 53770-1 vagy azzal egyenértékű Eltérés az 5. a) kritériumtól: Rákkeltő, 2. kategória, H351 (belélegzés): — Csak titán-dioxidra (TiO2) vonatkozóan és csak azokban az esetekben, amikor a TiO2) jelenlétéből adódóan az engedélyeztetni kívánt festék- vagy lakkterméket nem kell besorolni a rákkeltő anyagok 2. kategóriájába és azon belül a H351 veszélyességi osztályba n.a. Ellenőrzés: A kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy mind ő, mind a TiO2 beszállítója rendelkezik olyan rendszerekkel, amelyek minimalizálják a munkavállalók száraz por formájú TiO2-nek való munkahelyi kitettségét (pl. zárt adagolórendszerekkel, az adagolásra és keverésre szolgáló helyiségek szellőztetésével, egyéni védőeszközökkel). Eltérés az 5. a) kritériumtól: Reprodukciót károsító, 2. kategória, H361fd: — Trimetilolpropánra (TMP) vonatkozóan, és csak azokban az esetekben, amikor azt pigmentadalékként alkalmazzák 0,50 % Ellenőrzés: A pigment beszállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy a TMP-tartalom nem haladja meg a pigment 0,50 tömegszázalékát. ▼B 6. Egyéb funkcionális anyagok speciális felhasználásra a) UV-védő anyagok és stabilizáló-szerek kültéri festékekben Alkalmazási terület: Kültéri festékek Engedélyezett eltéréssel rendelkező osztályok: H317 (R43), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53), 0,60 tömegszázalék Ellenőrzés: A kérelmező és nyersanyag-beszállítóinak nyilatkozata, amely tartalmazza a CAS-számokat és a besorolásokat. b) Lágyítószerek festékekben és lakkokban Alkalmazási terület: Amennyiben szerepel az összetevők között A következő ftalátok nem adhatók szándékosan a termékekhez lágyítószerként: DEHP di(2-etilhexil)-ftalát BBP (butyl-benzil-ftalát) DBP (dibutil-ftalát) DMEP bisz(2-metoxi-etil) ftalát DIBP (diizo-butil-ftalát) DIHP (di-C6-8 szénláncú alkil-ftalátok) DHNUP (di-C7-11 szénláncú alkil-ftalátok) DHP (di-n-hexil-ftalát) Az egyes ftalátokra vonatkozó koncentrációs határérték: 0,010 % Ellenőrzés: A kérelmező és nyersanyag-beszállítóinak nyilatkozata, amely tartalmazza a CAS-számokat és a besorolásokat. ▼M1 7. A késztermékben előforduló maradványanyagok a) Formaldehid Alkalmazási terület: Minden termék Szabad formaldehid a késztermékhez szándékosan nem adható. A végtermék szabad formaldehidtartalmát meg kell vizsgálni. A vizsgálati mintavételre vonatkozó követelményeknek a teljes termékválasztékot le kell fedniük. Az összkoncentrációra vonatkozóan a következő határérték alkalmazandó: Az első bekezdésben foglalt követelmény alól a következő eltérések engedélyezettek: i. Amennyiben formaldehidet leadó tartósítószereket kell használni tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerként egy adott típusú festék vagy lakk védelme érdekében, és a formaldehidet leadó anyagot izotiazolin tartósítószer helyettesítésére használják. ii. Ha polimerdiszperziók (kötőanyagok) a formaldehid maradékszintjén keresztül biztosítják a formaldehid leadását a tartályban forgalomba hozott készítményekhez használt tartósítószerek helyett. Az összkoncentráció sem a fenti i., sem a fenti ii. alpont esetében nem haladhatja meg a következő határértéket: Ellenőrzés: Meg kell határozni annak a fehér alapnak vagy átlátszó színezőalapnak a szabad formaldehidtartalmát, amelyik elméletileg a legnagyobb mennyiségben tartalmaz formaldehidet. Az elméletileg legnagyobb formaldehidtartalmú színezőanyag formaldehidtartalmát is meg kell határozni. Vizsgálati módszer: A 0,0010 %-os határérték esetében: A tartályban lévő koncentráció meghatározása Merckoquant-módszerrel. Ha ez a módszer nem ad biztos eredményt, akkor a tartályban lévő koncentrációt nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával (HPLC) kell pontosítani. A 0,010 %-os határérték esetében: 1. Minden festékre: A tartály formaldehidkoncentrációjának meghatározása VdL-RL 03 módszerrel vagy nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával (HPLC). 2. Beltéri festékek és lakkok esetében: Az ISO 16000-3 szabvány szerinti elemzéssel történő meghatározás. A kibocsátás az első alkalmazás során nem haladhatja meg a 0,25 ppm értéket, az ettől számított 24 óra elteltével pedig kisebbnek kell lennie 0,05 ppm-nél. 0,0010 % 0,010 % ▼M2 8. Kötőanyagokban és polimerdiszperziókban lévő anyagok a) Kötőanyagok és keresztkötő ágensek; Alkalmazási terület: — Kültéri és beltéri diszítőlakkok — Fadíszítés, -védelem és -bevonás — Fémbevonók — Padlóbevonók — Magasfényű bevonatok — Esztétikai és dekorbevonatok Tapadóképesség-javító anyagként vagy keresztkötő ágensként használt adipinsav-dihidrazid (ADH) 1,0 tömegszázalék Ellenőrzés: A kérelmező és nyersanyag-beszállítóinak számításokkal vagy analitikai vizsgálati jelentéssel alátámasztott nyilatkozata. b) Reakciótermékek és maradékaik Alkalmazási terület: Polimer kötőanyagot tartalmazó rendszerek A metanolmaradék jelenlétének megengedett mértéke a késztermék kötőanyag-tartalmának függvénye. Ellenőrzés: A kérelmező és nyersanyag-beszállítóinak számításokkal vagy analitikai vizsgálati jelentéssel alátámasztott nyilatkozata. — legalább 10 % és legfeljebb 20 % kötőanyag-tartalom között 0,02 % w/w — legalább 20 % és legfeljebb 40 % kötőanyag-tartalom között 0,03 % w/w — legalább 40 % kötőanyag-tartalom esetén 0,05 %w/w ►M2 ( 1 ) ECHA, Biocid hatóanyagok – az engedélyezett hatóanyagok jegyzéke: http://www.echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-active-substances ◄